2»2 ACADEMIE DES SCIENCES. 



précis où le diagramme indique la limite élastique par un changement plus 

 ou moins important de direction, la surface de l'éprouvette se dépolir 

 dans certaines parties suivant des lignes discontinues. 



» Il est évident que la limite élastique (par définition) n'a été dépas- 

 sée que dans les régions déformées, c'est-à-dire localement; le diagramme 

 n'a donc donné que la limite élastique de l'éprouvette avec ses imperfec- 

 tions, dans les conditions également imparf;iites de l'essai, et nullement 

 la limite élastique vraie du métal. La surface interne déformée et écrouie, 

 résultat des irrégularités initiales, les perpétue jusqu'à la fin de l'essai et se 

 traduit par une suite de déformalions locales et généralement obliques. 



» Aucune indication ne précise, sur le diagramme, le passage à la limite 

 élastique réelle du métal considéré, et, dans certains cas, une éprouvette 

 soinnise à un effort croissant ne présente pas, au passage à la limite élas- 

 tique du métal, la déformation caractéristique, car lorsque l'effort corres- 

 pondant à celte limite est atteint, dans certaines régions de l'éprouvette, 

 le métal est au-dessus et, dans d'autres, est au-dessous de cette limite élas- 

 ticjue. 



» Partant de là, pour déterminer exactement la limite élastique il faut 

 commencer par tasser l'inégalité |irovenant du défaut d'ajustage de l'éprou- 

 vette, en localisant dans une partie de section plus faible que le reste de 

 l'éprouvette les premières déformations, jusqu'à ce que l'effort soit uni- 

 formément réparti. 



» J'ai obtenu ce résultat en employant, pour la comjîression, des é|)rou- 

 veltes en forme de tronc de cône ou de pyramide tronquée et, pour la 

 traction, des éprnuvettes en forme de tronc de cône terminé par un 

 cylindre à la plus faible section du cône. La déformation initiale irrégu- 

 lière est alors localisée dans la partie la plus faible de l'éprouvette et se 

 propage ensuite sur la surface, qu'elle dépolit en nappe continue. 



» L'examen au microscope du bord de cette nappe dépolie permet de 

 constater qu'il existe pour les métaux deux types de déformations à la limite 

 élastique, et cette distinction se retrouve, qu'il s'agisse de traction ou de 

 compression. 



» Premier type. — La déformation s'efTectue brusquement sous un effort donné, le 

 dépoli est franchement limité par une ligne bien déterminée et la limite élasli(|iie est 

 une et se mesure exactement par un nombre. C'est le type de l'acier, dont le dia- 

 gramme présente un palier. 



« Second type. — La déformation s'effectue graduellement sous en effort donné, le 

 dépoli n'est pas franchemenL limité par une ligne, et la limite élastique ne peut être 



